436 
A. Johnsen, 
wobei dieselben, //<;, fortschreitend, eine Deformation in sich erfahren. 
Wünscht man ein deutlicheres Bild der Atombewegung, so kann 
man sich z. B. beim Wismut vorstellen, daß auf der 3 x 10“^ a cm 
langen Peripherie eines Kreises zwei Bi-Atome einander diametral 
gegenüberliegen und daß der Kreis auf einer // K, verlaufenden Ebene 
in der Eichtling bis au ein bestimmtes Ziel rollt. 
Die Struktur von Eisenglanz und Korund. 
Nach W. H. und W. L. Bragg ^ kann man die röntgeno- 
metrisch ermittelte Struktur des Eisenglanzes etwa so beschreiben : 
Man setze au Stelle jedes Ca-Atoms des Kalkspates zwei Fe-Atome 
hantelartig in die dreizählige Achse, während man die 0-Atome 
unverändert läßt und die C-Atome entfernt. Der Abstand zweier 
benachbarter Fe-Ebeneu (111) scheint etwas geringer zu sein als 
derjenige zwischen einer Fe-Ebene (111) und der nächsten 0-Ebeue 
( 111 ); das Verhältnis dieser beiden Distanzen ist in den folgenden 
Figuren gleich 2 : 3 angenommen. Die Abstände der 0-Atome und 
der fingierten C-Atome sind in Richtung der drei zweizähligen 
Achsen derart, daß x = 0 — C sich zu d = C — C annähernd wie 
1:2 verhält, während im Kalkspat x:d etwa gleich 3:10 ist^: 
im folgenden ist jene Proportion gleich 2 : 5 angenommen. Dem- 
nach besitzen die 0-Atorae und die Fe-Atome je einen Freiheits- 
grad. Das Ergebnis unserer folgenden Untersuchung der Atom- 
beweguugen ist unabhängig von den genauen Positionen jener zwei 
monovarianten Atomarten. Aus Bragg’s Angaben folgt: Die Eaum- 
gruppe des Eisenglanzes ergibt sich wie diejenige des Kalkspates als 
D®,,!. Die Fe-Atome gehören zur Tetartoedrie des rhomboedrischen 
Kristallsystems, während die 0-Atome monoklin hemimorph sind. 
Vier Fe-Gitter und sechs 0-Gitter vom primitiven Rhomboeder {311) 
sind parallel ineinandergestellt. Diesen zehn rhomboedrischen Gittern 
entsprechend ist Eisenglanz durch 2 + 3 ( 10 — 1)=29 Struktur- 
konstanten charakterisiert. Wir setzen den Polkantenwinkel des 
primitiven Rhomboeders {31 1) gleich a (oder den äußeren Flächen- 
winkel au der Polkante gleich A) und die Längen dieser Kanten 
gleich a, während wir die letzteren als Vektoren mit a^, U 2 , 03 
und die ihnen parallelen Verschiebungsvektoren eines Gitters gegen- 
über den neun anderen mit l 2 , ta, • • • tjo bezeichnen; hierbei be- 
trachten wir ein Fe-Gitter als fest und beziehen tj, ta, auf 
die drei anderen Fe-Gitter sowie bis auf die sechs 0-Gitter. 
Das in Fig. 1 dargestellte primitive Fe-Rhomboeder {311) 
absorbiert also vier Fe-Atome und sechs 0-Ätome, die sämtlich 
abgebildet sind (Fe durch leere Kreise, 0 durch volle Kreise). 
‘ W. H., and W. L. Bragg, X rays and crystal structure. 169. 
London 1915. 
- W. L. Bragg, Proceed. Roy. Soc. Ser. A. 89. 486 u. 488. London 1914. 
